편광자 와 의 접착력 향상 을 위하 여 편광자 보호 필름 표면 에 코로나 처리 를 하 고 실란 계 프라이머 를 도포 하 였 다 . 실란 계 프라이머 로서 3 - 아미 노트 리메 톡 시 실란 ( 3 - aminotrimethoxy silane , Fluka 사 ) 을 이소프로필 알콜 ( isopropylalcohol ) 과 물 의 공 용매 ( 95 / 5 중량 비 ) 에 2 % 의 농도 로 용해 시키 고 24 시간 동안 교반 시킨 후 코로나 처리 된 보호 필름 표면 에 와이어 바 ( wire bar , # 5 ) 를 이용 하 여 코팅 하 고 , 60 ℃ 오븐 에서 10 분 동안 건조 하 였 다 . 비 교예 3 의 TAC 필름 의 경우 에 는 15 중량 % 의 수산화 나트륨 수용액 에 5 분 동안 침지 하 고 60 도 오븐 에서 10 분 동안 건조 하 여 표면 처리 를 하 였 다 .